1218 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 5. Dez. 1915. — Mitt. vom 17. Jan. 
Eine Messerspitze Kaliumkarbonatpulver bewirkte nur hellgrüne 
Färbung; beim Kochen reagierte die Lösung heftig unter Gasentwick- 
lung und wurde rotbraun, blieb aber dünnflüssig. 
VI. Versuche zur technischen Verwertung. 
Die im vorstehenden beschriebenen Eigenschaften des Furfurols, 
namentlich seine Fähigkeit, mit Alkoholen allein oder bei Gegenwart 
geeigneter Katalysatoren oft schon bei gewöhnlicher Temperatur dunkel- 
gefärbte, flüssige, plastische oder hartgummiähnliche Kondensations- 
produkte zu bilden, die sich vielfach an Stelle der meist schwieriger 
darstellbaren Bakelite technisch verwenden ließen, sichern dem Fur- 
furol zweifellos ein weitverzweigtes’ Anwendungsgebiet. Im folgenden 
sollen einige Versuche beschrieben werden, die gemacht worden sind, 
um die technische Verwertbarkeit der erhaltenen Kondensationspro- 
dukte zu erproben. 
a) Verwertung als Imprägnierungsmittel. 
Um z. B. Papiere, Stoffgewebe, Hölzer usw. wasserdicht zu machen 
und vor Fäulnis zu schützen oder Metalle mit einer Schutzschicht zu 
überziehen, wurden diese entweder mit den Furfurolgemischen getränkt 
und dann die Kondensation durch Anwendung geeigneter Katalysa- 
toren bewirkt, oder sie wurden mit den bereits kondensierten flüssi- 
gen Gemischen behandelt. In erster Linie eigneten sich hierzu säure- 
freie Gemische; aber auch Mischungen mit nicht zu viel Säuregehalt 
ließen sich selbst zum Wasserdichtmachen von Papieren sehr gut an- 
wenden, ohne daß dadurch die Faser auch nur im geringsten in Mit- 
leidenschaft gezogen wurde. So konnten wir z. B. Filtrierpapier mit 
Gemischen aus gleichen Teilen Phenol bzw. Rohkresol und Furfurol, 
nachdem wir sie zwei Tage zuvor mit ı—2 Prozent konz. Salzsäure 
versetzt hatten, tränken und durch Erwärmen trocknen, ohne daß da- 
durch das Papier brüchig wurde. Es wurde vielmehr härter, war voll- 
kommen wasserdicht und leitete nieht den sekundären Strom eines mit 
zwei Zellen betriebenen Funkeninduktors. Dieselben Resultate erhielten 
: wir, als wir an Stelle der wässerigen Salzsäure alkoholische benutzten, 
während nachträgliche Kondensation mit gasförmiger Salzsäure weniger 
PERRERTICRSRRER war und das Gewebe angriff und zum Teil zerstörte. 
= Als Imprägnierungsmittel eigneten sich jedoch nicht allein die 
Aüssigen Produkte, sondern auch fast alle Lösungen, die im vorher- 
‚gehenden angegeben \ waren, wie z. B. die Lösungen der mit Ammoniak 
DD Produkte ii hen Mitteln, die nach dem Verdunsten 
de, braune Lacküberzüge RER die Lösungen der 
ten h an. ie dem Gemische. usw. Die letztgenannten 
